Ucber die Gemengllieilc eines Granits aus der Niilie von Pressburg. 
45 
dünner sie geschnitten werden, um so mehr nimmt die Durchsichtigkeit 
zu und die Farbe wird heller, bis die Blätter farblos mit einem Stich in’s 
Gelbe oder Graue werden. Der Glanz ist stark und perlmutterartig. Sp. G. 
— 2'795, die Härte ist wenig unter der des Kalkspathes, der Strich weiss. 
Vor dem Löthrohre für sich in der Platinzange erhitzt, wird dieser 
Glimmer weiss und undurchsichtig, der Glanz bleibt derselbe; stärker er- 
hitzt, sintert er allmälig an den Kanten zusammen, die ein wenig gelüfteten 
Blättchen gehen wieder zusammen und die Oberfläche wird matter, dabei 
wird die geglühte Lamelle wieder durchscheinend. Unter der Loupe be- 
trachtet, erkennt man deutlich an der Kante, weniger an der Oberfläche, 
einen geringen Grad von Schmelzung. Mit Kobaltsolution befeuchtet, er- 
hält man keine Färbung. Mit Borax gibt das Mineral ein klares Glas, was 
schwache lteaction auf Eisen zeigt, desgleichen mit Phosphorsalz, mit Hin- 
terlassung eines Kieselskelettes. Mit Soda gibt es eine graue , schlackige 
Masse. Salz- und Schwefelsäure, wenn sie verdünnt sind, üben keinen 
Einfluss, concentrirt aber und erwärmt, zersetzen sie das möglichst fein ge- 
riebene Mineral, wobei die Schüppchen, namentlich in letzterer, ihre Ge- 
stalt behalten. 
4. Chlorit. Derselbe ist entweder für sich oder mit dem Glimmer 
in lamellaren Partien im Granit eingewachsen, oft so innig mit dem Glim- 
mer verwachsen, dass die Blätter wechseln und in einander eingeschoben 
sind, wobei der Chlorit durch eine eigentümliche Weichheit hei der Bil- 
dung so übergelegt erscheint, dass er oft eine ungleiche Haut auf dem 
Glimmer bildet. 
In Masse ist er meist dunkel-lauchgrün, in’s Braune, stark bis wenig 
perlmutterartig glänzend, selbst in’s Halbmctallische geneigt, undurchsichtig. 
In Blättchen, parallel der vorherrschenden Spaltungsfläche geschnitten, wird 
die Farbe bei sehr dünnen Blättchen lichter, brauner, in’s Hyacinthrothe 
bis lichte Rothgelb bei durchfallendem Lichte, und durchsichtig. Die Durch- 
sichtigkeit und das Roth oder Gelb der Farbe nimmt zu, je dünner die 
Blättchen sind. Zur Spaltung selbst muss man ein scharfes und dünnes 
Messer verwenden, weil die ausserordentliche Weichheit des Minerals das 
Spalten erschwert. Es ist nämlich gemein biegsam und lässt sich in Kü- 
gelchen zusammenrollen und drücken. Der Strich ist graulich-grün bis 
bräunlich-grau. Sp. G. — 2'73. Die Härte ist wenig über der des Gypses, 
es wird das Mineral von Gyps nicht geritzt, es ritzt aber selbst den Gyps 
nicht, weil die weichen Kanten sich umbiegen. Nicht magnetisch. 
Wird d as Mineral in die Weingeistflamme gehalten, so blättert es sich 
sofort ausserordentlich stark auf, wird tombackbraun in’s Weisse, fast halb- 
metallisch glänzend und in den dünnsten Blättchen nicht vollkommen un- 
durchsichtig. Dasselbe rasche Aufblättern zeigt sich, wenn man es in der 
Glasröhre erhitzt, welche bald mit einem Wasserdampf beschlägt. Wurde 
es kurze Zeit so erhitzt, so betrug der Glühverlust 2-93 Procent. 
